( 1428 ) 



)) Les vérifications numériques ^relatives aux propriétés focales préci- 

 tées feront l'objet d'une prochaine Communication. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur l'extraction de la zircone et de la thorine. 

 Note de M. L. Troost. 



« Dans une des précédentes séances de l'Académie (' ) j'ai montré que 

 le zircon (silicate de zirconium), porté dans les mêmes conditions que la 

 zircone à la température de l'arc électrique, fourni par un courant de 3o 

 à 35 ampères et de 70 volts, donne rapidement de longs filaments de silice 

 qui s'enchevêtrent peu à peu et forment un véritable feutrage. 



» Comme cette expérience permet de se débarrasser de la presque to- 

 talité de la silice contenue dans le silicate de zircone, je crois devoir en 

 préciser les conditions. 



» Le zircon pulvérisé est intimement mêlé avec un excès de charbon fi- 

 nement tamisé, et comprimé en petits cylindres que l'on soumet, sur une 

 coupelle en charbon, à l'action de l'arc électrique, dans un appareil clos 

 traversé par un courant lent de gaz acide carbonique. Dans ces conditions, 

 la production des filaments de silice se fait très rapidement, elle est ac- 

 compagnée d'une fumée noire épaisse qui montre qu'il n'y a pas unique- 

 ment vaporisation de la silice, mais aussi, pour une certaine partie, réduc- 

 tion de la silice par le charbon et, par suite, production de silicium 

 pulvérulent, qui, entraîné, se réoxyde en dehors de l'arc électrique. De sorte 

 qu'à côté de la vaporisation proprement dite, il y a une volatilisation ap- 

 parente de la silice, résultant d'un double phénomène de réduction et de 

 réoxydation successives. 



>) Dans ces conditions le zircon, qui contenaitavant l'expérience environ 

 33 pour 100 de silice, laisse un produit qui n'en contient plus que de i 

 à I I pour 100 (^). 



1) L'extraction de la zircone du zircon se trouve ainsi notablement sim- 

 plifiée. 



1) Si, au lieu du mélange de zircon et de charbon, on expose à la tempé- 

 rature de l'arc électrique du zircon seul, il fond, mais la vaporisation de 



(') Comptes rendus, t. CXVI, p. 1227. 



(^) Une partie de la zircone se trouve réduite; et si l'on ouvre le four avant refroi- 

 dissement complet, le zirconium, résultant de la réduction, prend feu et redonne de 

 la zircone. 



